— 526 — 



poco inferiore al punto di solidificazione del cloniro di zinco stesso. Coll'au- 

 mentare delle percentuali in SrCl2, questo punto si abbassa, e, più che un 

 arresto, diviene un rellentamento. Nel diagramma 1 e nella tabella 1 non 

 sono date le durate di questi punti, che non essendo molto regolari, non 

 avrebbero alcun significato. 



Tabella 1*. 



Molecole 



0/ 



lo 



Sr CI2 



Temperature 

 di cristal- 

 lizzazione 

 primaria 



Primo 

 arresto 



Secondo 

 arresto 



Durate 



in 

 secondi 

 del 

 ■2" arresto 



0.0 



275° 









3.5 



310 



270° 







10.0 



350 



270 







18.7 



422 



250 







26.6 



450 



235 







37.9 



470 



220 







44.6 



473 



? 







47.0 



? 



■? 



476° 





51.6 







477 



190" 



58.8 



? 





476 



150 



58.4 



580 





477 



100 



62.2 



620 





476 



80 



64 1 



650 





477 



60 



81.1 



752 





474 



40 



100.0 



860 









Con tutta sicurezza si può tuttavia dire che i due sali si combinano, 

 che il composto a cui danno luogo si decompone alla fusione, e che a questo, 

 verosimilmente, spetta la formula SrCl2.ZnCl2. 



Venne già osservato da 0. Menge, che il cloruro di zinco, se rifuso 

 parecchie volte, dà luogo a fortissimi sopraraffreddamenti; ora io ho osser- 

 servato che questo avviene non solo per il cloruro di zinco puro, ma anche 

 per le miscele ricche di esso, quando vengano portate ad una temperatura 

 di molto superiore a quella di fusione. 



Al contrario, riscaldando le varie miscele fuori del bagno di sabbia ed 

 interrompendo il riscaldamento non appena avvenuta la fusione completa, 

 la miscela cristallizza molto più regolarmente. Se invece si prolunga il ri- 

 scaldamento, la massa, per raffreddamento, diviene sempre più vischiosa, 

 dimodoché è impossibile l'agitazione, sino a che indurisce in una massa 

 vetrosa trasparente, che solamente a temperatura assai bassa diviene cristal- 

 lina ed opaca. 



La miscela eutettica scompare in vicinanza della presunta composizione 

 del composto: ma non si hanno dati sufficienti per stabilire se questo sia 

 dovuto al formarsi di soluzioni solide tra il cloruro di zinco ed il composto 

 stesso, oppure agli inconvenienti sopra esposti. 



